442 
Mineralische Gemengtheile. 
sprach später noch einmal kleine, dem Adular vom 8t. Gotthard ganz ähnliche 
Feldspathkrystalle, welche sich in einem ausgeblasenen Eisenhochofen zu Josephs- 
hütte bei Stollberg am Harz gefunden hatten (Handbuch der Mineral. I. 63 IJ; 
auch Zwillinge nach den 3 Gesetzen des Orthoklases waren darunter. Alle diese 
Feldspathe haben sich in den Öfen durch Sublimation gebildet, wobei aller Wahr- 
scheinlichkeit nach Flnorverbindnngen eine Rolle spielten, geliefert durch den 
Flussspath, welcher z. B. auf der Sangerhäuser Hütte zum Schmelzen der kiesel- 
säurereichen Sanderze zugeschlagen wurde. 
Nachdem Sterry Hunt schon 1856 die Vermuthung ausgesprochen hatte, 
dass es möglich sei, Feldspath aus Auflösungen unter starkem Druck krystalli- 
siren zu lassen, gelang zuerst Daubree die Darstellung auf hydatothermischem 
Wege vermittels überhitzten Wassers. — Indem Friedei und Sarasin eine Lösung 
von basischem Kalisilicat mit gefälltem Thonerdesilicat mehrere Tage lang in 
einer mit Platin ausgefütterten Glasröhre bei dunkler Rothgluth erhielten, ge- 
wannen sie Orthoklaskrystalle und daneben etwas Quarz [Bull. soc. minör. II. 
1879. 158; III. 1880. 171; Comptes rendus Bd. 92. 1881. 1374). Wurde statt 
des Kalisilicats Natronsilicat genommen, so entstand Albit. Albit in Individuen 
und Zwillingen bis ü,2 mm gross wurde von ihnen auch auf nassem Wege 
dargestellt durch eine unter hohem Druck bei einer Temperatur von 500° er- 
folgende Einwirkung von gelöstem kieselsaurem Natron auf eine entsprechende 
Mischung von Kieselsäure, Thonerde und Natron (Comptes rendus Bd. 97. 1883. 
290). — Auf ähnliche Weise erhielt v. Chrustschoff rhombische Täfelchen von 
den Eigenschaften des Orthoklases ,Bnll. soc. miner. X. 1887. 31). — Eine 
zufällige Bildung von Anorthit nahm Völain bei einem Brande von Getreidebarmen 
(Bull. soc. miner. I. 1878. 113), Mallard bei Kohlenbränden in der Gegend von 
Commentry und Cranzac wahr (ebendas. IV. 1881. 230). 
Durch Zusammenschmelzeu der Bestandtheile des Nephelins in den rich- 
tigen Proportionen erhielten Fouqud und M.Levy einen weissen seidengläuzenden 
Kuchen, der aus lauter kleinen hexagonalen Prismen (0,12 mm lang, 0,08 mm 
breit) bestand, welche die optischen und chemischen Eigenschaften des Nephelins 
besassen. In derselben Weise stellten auch Bourgeois (Ann. de phys. et de chim. 
(5) XIX. 1883) und Doelter iZ. f. Krystall. IX. 1884. 321) den Nephelin dar. — 
Durch Auskrystallisiren seiner in geschmolzenem Natriumvanadinat aufgelösten 
Bestandtheile in hoher Temperatur wurde von Hautefeuille Nephelin in mess- 
baren Krystallen (ooP.OP) gewonnen. C. und G. Friedei erzielten zahlreiche 
kleine, meist nach der Hauptaxe verlängerte Nephelinkrystalle beim Erhitzen 
gepulverten Muscovits von Moss in Norwegen mit \ bis f Gewiehtstheil Ätz- 
natron in Wasser bis auf 500° (Bull. soc. min. XIH. 1890. 129). — Vgl. auch 
Sillimanit. 
Sodalith erhielt Mügge, indem er Nephelinpulver in einem Überschuss von 
geschmolzenem Kochsalz längere Zeit unter Ersatz des verdampfenden Chlor- 
natriums gelüst erhielt. Wurde die so erhaltene Schmelze so lange mit reinem 
Wasser ausgewaschen, bis das Waschwasser keine Reaction auf Chlor mehr er- 
